1903. No.8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 129 
Augit besteht. Die Zwischenmasse zwischen den schön idiomorph ent- 
wickelten Augitstäben besteht, neben ein wenig Glas, aus Sphärolithen, 
die jedoch so fein sind, dass sie sich einer sicheren mineralogischen 
Bestimmung entziehen. 
Die ursprüngliche Lösung besteht — indem wir von dem A/,-Silikat 
absehen — hauptsächlich aus CaMgSi,0; und nCaSiO, (in Mg ein 
wenig Ze und Mn einbegriffen). Bei der Aussonderung des Augits kon- 
zentriert sich in diesen, den für den Erstarrungstypus V geltenden 
Gesetzen zufolge, das CaMgSi,O,-Silikat, während nur relativ wenig 
CaSiO,- (oder Ca,Si,0,-)Silikat hier hineingeht. In der Mutterlauge 
wird somit während der Augit-Krystallisation die CaS70,-Menge ange- 
reichert, und in einem gewissen Stadium muss die eutektische Grenze 
gegen das hex. Ca-Metasilikat eintreten. — Die zum Schluss, zwischen 
den Augitståbchen, ausgeschiedenen Sphärolithe bestehen wahrscheinlich 
aus der eutektischen Mischung Augit: hex. Ca-Metasilikat; durch das 
mikroskopische Studium lässt sich dies freilich nicht beweisen, indem die 
Sphärolithe so winzig sind. 
— Sphärolithische Bildungen sind bei den schnell abgekühlten Silikat- 
schmelzen, und zwar namentlich bei den Metasilikaten, ziemlich allgemein, 
Wir finden solche auch in Schmelzen, welche in chemischer Beziehung 
genau oder beinahe genau mit irgend einem Mineral (Augit, hex. Ca- 
Metasilikat u. s. w.) identisch sind; es wäre somit verfehlt anzunehmen, 
dass jede sphärolitische Bildung eine eutektische Mischung sei. 
Rhombischer und monokliner Pyroxen. 
Diese Kombination dürfte ebenfalls zu Bakhuis Roozeboms Er- 
starrungstypus V gehören; siehe hierüber im nächsten Hauptabschnitt. 
Die Individualisationsgrenze zwischen dem rhombischen und dem 
monoklinen Pyroxen liegt beim Verhältnis ca. 0.3 Ca: 0.7 Mg,Fe; bei 
etwas mehr Cz in der Schmelzmasse ist ı Augit, 2 Enstatit-Hypersthen 
zu erwarten; bei etwas weniger Ca dagegen umgekehrt ı Enstatit- 
Hypersthen, 2 Augit. — Die erstgenannte Krystallisationsfolge habe 
ich nicht beobachtet — überhaupt habe ich nur ein Paar Metasilikat- 
schmelzmassen mit etwa 2- oder 3mal so viel Mg,Fe als Ca unter- 
sucht, — die letztgenannte Krystallisationsfolge dagegen habe ich in 
zwei Metasilikatschmelzen, mit mehr Mg als das für die Individuali- 
sationsgrenze entscheidende Ca : Mg-Verhältnis, wahrgenommen, nämlich 
in No, 261 und 262 (siehe »Mineralbildung in Schmelzmassen«, S. 75). 
— Morozewicz (l. c, S. 112) hat später für das Schmelzprodukt 
Vid.-Selsk. Skrifter, M.-N. Kl. 1908 No. 8, 9 
